291 



den sich zahlreiche Krystalle von Magneteisen , krustenbildend an den 

 Wänden der Drusenräume und in Höhlen, alle vollkommen und scharf 

 ausgebildet, lebhaft metallglänzend oder bunt angelaufen, meist Com- 

 binationen von Oclaeder und Rhombendodekaeder, seltener die eine 

 dieser Gestallen bildend, die Krusten höchstens ^4" dick. Viele 

 Krystalle schliessen einen Kern von dem rohsteinähnlichen Schwefel- 

 metalle ein, der bei einzelnen sogar sehr gross ist. Die Analyse 

 ausgesuchter Krystalle ergab : 



CuS 6,79 



PbS 5,00 



entsprechend ( g°g ^'^- 



FeS . FeS 9'82 

 FeO.Fe03 78,24 



durchschnittlich lassen sich 22,09 Schwefelmetalle in den Krystallen 

 annehmen. Im Innern des rohsteinähnlichen Schwefelmetalles fanden 

 sich seltene speis- bis messinggelbe Octaeder, die nicht näher unter- 

 sucht werden konnten. Zur Erklärung lässt sich annehmen, dass 

 das Magneteisen durch Einwirkung wasserhaltiger Luft auf geschmol- 

 zenes Schwefeleisen erzeugt wurde, oder dass sich zuerst octaedri- 

 sches Schvvefeleisen bildete und dessen erstarrte Masse von wasser- 

 dampfhaltiger Luft allmählig zu Eisenoxydul verändert wurde. Platt- 

 ner hält die erste Annahme für die richtige. Zu Fahlun finden sich 

 in einem chloritischen Schiefer Magneteisenkrystalle ähnlicher Art. 

 Sie messen ^j^" an der Octaederkante, schliessen oft Partien von 

 Schwefelkies oder Kupferkies ein. Auch die Magneteisenkrystalle von 

 Traversella in Piemont zeigen eine ähnliche Erscheinung. (Göttinger 

 gelehrte. Nachr. 1855. 35 — 40.J 



Hausmann, Krystallisation des Bleioxydes. — Die wider- 

 sprechenden Angaben hierüber veranlassten H. zu einer genauen Prüfung. 

 Die erste Nachricht davon gibt Houton la Billardiere, der aus der 

 heiss gesättigten und während des Winters in einer verschlossenen 

 Flasche sich selbst überlassenen Lösung des Bleioxydes in Natron- 

 lauge eine Anzahl nadelknopfsgrosser , weisser, halbdurchsichtiger 

 Krystalle erhielt, die er als reguläre Dodekaeder erkannte. Gaultier 

 de Claubry bestättigte diese Beobachtung. Nach Becquerel erhält man 

 das Bleioxyd in quadratischen Tafeln und kleinen Würfeln, wenn 

 man es mit 4 — 6 Theilen Kalihydrat eine kurze Zeit schmilzt und 

 die erkaltete Masse mit Wasser auszieht. Nach Marx bildet sich bei 

 dem Schmelzen des Bleiweisses auf einer metallischen Unterlage eine 

 Kugel von Bleioxyd, an der beim Erstarren Krystallflächen entstehen 

 einmal sogar ein vollständiges Rhombendodekaeder. Hievon weichen 

 Mitscherlichs Angaben ab. Nach diesem erhält man Bleioxydkrystalle 

 auf trockenem und nassem Wege. Bei metallurgischen Processen kry- 

 stallisirt es in Rhombendodekaedern, welche nach einer Richtung hin 

 leicht spaltbar sind. Erkennbare Krystalle erhält man, wenn man 

 Bleioxyd in einer verdünnten Kaliflüssigkeit auflöst und sie Kohlen- 



